APPUNTI SULLE PIETEE DA CALCE, ECC. 263 



patto, omogeneo, ed a grana lina. Sciolto nell'acido cloridrico, 

 lascia un residuo argilloso, fino, nella proporzione del 12, 50 ^j^, 

 (analisi N. 20). Dunque questa pietra è indicatissima per fab- 

 bricare calce idraulica in zolle uso Casale. 



Esperimentata la cottura in laboratorio e nella fornace Hoft- 

 mann di Urago (Como), su grandi masse, ho ottenuto ottima 

 prodotto, specialmente quando si modera la temperatura di 

 cottura. Faccio però osservare che, ove si ecceda nella tempe- 

 ratura, la calce si idrata difficilmente e qualche volta non può 

 più prestarsi affatto per essere ridotta in grassello. In questo 

 caso, la calce cotta, ridotta in polvere, fa presa come una buona 

 calce idraulica ordinaria. 



Valle 8. Biagio (Sasso di casa Luini). — Calcare com- 

 patto, cenerognolo, omogeneo, a grana fina. Si trova in conti- 

 nuazione del Sasso Pinino, non molto discosto dalla stazione di 

 Cittiglio. Questo calcare contiene il 20 7o di residuo argilloso 

 insolubile (analisi N. 21), per ciò è indicato per fabbricare calce 

 idraulica macinata, molto energica. 



Nella stessa località si trovano strati di calcare schistoso, 

 nero, bituminoso. Cotto nella fornace di Urago, diventò cene- 

 rognolo, giallastro, mostrando alcuni fossili. Bagnato in pezzi^ 

 non si ridusse in grassello; ma fece buonissima presa, come 

 cemento, quando venne previamente ridotto in polvere. 



Caravate-Vigano. — In territorio di questi paesi, sempre 

 io Valle S. Biagio, si trovano calcari cenerognoli, oscuri, a 

 grana fina, omogenei e compatti. Sono molto ricchi in argilla 

 (anahsi N. 22) e per la loro natura servono per fabbricare 

 buoni cementi. 



Le analisi delle pietre calcaree sopra descritte figurano nella, 

 seguente tabella I^. 



